(6 9 6) 

 naire, il se présente couvert de détritus du granité porphyroïde et paraît 

 alors saupoudré d'une poudre plus ou moins brune; souvent aussi il em- 

 pâte des cristaux de spath fluor : dans ce cas, il est un peu plus humide. 



» Il se délaye dans l'eau froide, mais ne s'y dissout pas; à l'eau distillée 

 bouillante, il cède de quoi troubler le chlorure de bariuin aiguisé d'acide 

 chlorhydrique ; de même ce liquide trouble l'oxalate d'ammoniaque; il est 

 neutre aux réactifs. 



» Il est exempt de fluor, mais il contient des traces de chlore qui devien- 

 nent manifestes après que le produit du traitement par l'eau bouillante 

 ayant été précipité par l'azotate de baryte, on verse de l'«azotate d'argent 

 dans le liquide filtré. 



» Au chalumeau il se dessèche, mais ne fond pas; avec le sel de phos- 

 phore, il se dissout en partie en laissant un résidu de silice. 



j> Chauffé dans une cornue, il abandonne de l'eau exempte d'ammo- 

 niaque. 



» Il est insoluble dans l'acide chlorhydrique froid ; si cependant cet acide 

 est fortement ferrugineux, tel que certains acides du commerce, il se déco- 

 lore en partie au bout de quelque temps de contact avec de la raclure de 

 ce minéral, qui, de son côté, se recouvre de sesquioxyde de fer. 



» L'acide sulfurique chaud le décompose; en ajoutant de l'eau, on obtient 

 de la silice et une dissolution contenant une forte proportion d'alumine, de 

 la chaux et un peu de chlore. 



» A froid, la potasse ou la soude paraissent sans action; à chaud, ces 

 alcalis dissolvent partiellement la pierre à savon : en neutralisant ensuite 

 avec de l'acide acétique, on peut en séparer de la silice en gelée. 



» Certains échantillons contiennent de petites quantités de fer. 



» D'après tous ces caractères, ce minéral peut être considéré comme un 

 hydrosilicate d'alumine; c'est aussi ce qui résulte de l'examen analytique. 



» Au rouge, il s'attaque assez bien par le carbonate de soude sec ; j'ai 

 remarqué que le minéral calciné et réduit en poudre se vitrifie moins aisé- 

 ment que le minéral naturel contenant toute son eau d'hydratation. 



» Convenablement divisé, puis exposé à l'air à la température de 

 1 5 à 1 8 degrés centigrades, il perd 11 pour 100 d'eau ; il en perd 29 pour 1 00 

 sous une cloche sur l'acide sulfurique, et en reprend de nouveau 10 pour 100 

 dans une atmosphère humide. 



» La perte éprouvée au bain-marie est de 3/j pour 100, et de 87 pour ioo 

 par la cal ci nation au rouge. 



